E. Cohen. 

 152 



Der unmagnetische Rückstand hinterliess nach der Behandlung mit starker Salz- 

 säure und nach dem Glühen vorzugsweise stark zersetzte Silicatkörner. Erkennen 

 Hessen sich unter dem Mikroskop neben weitaus vorherrschenden quarzähnlichen Kör- 

 nern <*elbgrün und blaugrün pleochroitische Fragmente, schwach doppelbrechende 

 farblose Körner und glasähnliche isotrope Splitter. 



Der Taenit liegt seinen physikalischen Eigenschaften nach in der Mitte zwischen 

 dem normalen (z. B. aus Toluca) und demjenigen aus Staunton. Die Blättchen sind 

 dünner und weniger spröde als im letzteren, dagegen spröder als in jenem; der Glanz 

 ist matt, wie in Staunton, und eine dünne Bedeckung mit kohliger Substanz deutet auf 

 einen grösseren Gehalt an Kohlenstoff als gewöhnlich. 



Eine von mir ausgeführte Analyse, bei welcher der Taenit in Kupferchloridchlor- 

 ammonium aufgelöst und der Kohlenstoff als Kohlensäure gewogen wurde, ergab die 

 unter I folgenden Zahlen: 



Angew. Subst. . . . 

 Fe 



Ni 

 Co 

 . C 

 P 



Der Ueberschuss der Analyse ist zweifellos auf zu hohe Bestimmung des Eisen 

 zurückzuführen, da alle Bestandtheile wieder aufgelöst und mit übereinstimmendem Re- 

 sultat zum zweiten Male bestimmt wurden, und ein kleiner Rest des angewandten Kupfer- 

 chloridchlorammonium sich bei der nachträglichen Prüfung als eisenhaltig erwies. Zieht 

 man 4*56% vom Eisen ab, so erhält man die unter \a stehenden Zahlen, während \b 

 die auf 100 berechnete Zusammensetzung gibt nach Abzug des aus dem Phosphor be- 

 rechneten Gehalt an Schreibersit (2-34% Fe 2 NiP). Die letzteren Zahlen dürften den 

 dem Taenit in Wirklichkeit zukommenden jedenfalls sehr nahe stehen. 



Von Herrn Manteuffel wurde die Lösung mit dem unter II folgenden Resultat 



analysirt (angewandte Substanz für die Bestimmung des Phosphor 6-007, für diejenige 



des Kupfer 20'0232 Gr.). 



II IIa \\b (Mittel) 



Fe . . . = 90-66 90-76 90-71 



Ni 

 Co 

 Cu 

 P 



8-29 8-19 8-24 



0-65 0-65 



o-oi O'OI 



o-3g o*3g 



ioo'oo ioo-oo 



Schliesslich hat Herr Manteuffel noch ein Stück von Misteca untersucht (III); 

 unter IV und V sind zum Vergleich die älteren Analysen von Bergemann 1 ) und 

 Mohr 2 ) beigefügt. 



^Untersuchungen von Meteoreisen. Pogg. Ann., 1857, C, pag. 249. Vgl. auch Journal für praktische 

 Chemie, 1857, LXXI, pag. 57. 



2) Ueber die Natur und Entstehungsart der Meteoriten. Ann. für Chemie und Pharm., 1875, CLXXIX, 

 pag. 269. 



